\begin{table}%t1
      \caption{IR peak positions of SiC: Raman measurements vs. this study.}
         \label{table:Raman}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lccc}     
\hline\hline\noalign{\smallskip}
            Peak & Nakashima \& Harima (\cite{Nakashima1997})$^{{a}}$ & \multicolumn{2}{  c }{this work} \\
            Type & Raman $\lambda$ ($\mu$m) & 3C IR $\lambda$ & 6H IR $\lambda$ \\
 \hline      LO~& 10.28 & 10.28 & $\bot$ 10.26   \\
            LO~& 10.36 & -- & $\|$ 10.23 \\
               &       &     & $\bot$ 10.31 \\
            folded & 10.64 & -- & -- \\
            folded & 11.25 & -- & 11.3 \\
            LA $+$ TA & -- & 11.35 & $\|$ 11.32 \\
            folded & 11.96 & -- & $\|$ 11.96 \\
            TO~& 12.54 & 12.54 & $\bot$ 12.54 \\
            folded & 12.67 & -- & $\|$ 12.69\\
            folded & 12.95 & -- & -- \\
            folded & 13.04 & -- & -- \\
            LA & 16.26 & -- & -- \\
            TA & 37.59 & -- & -- \\  \hline	    
 \end{tabular}}
 \smallskip
 $^{{a}}$ Additional Raman study references given in Mutschke et~al. (\cite{Mutschke1999}).
   \end{table}